Mikroskopische Untersuchungen über die Opale. 539 



mit dem Sinken der Farbe, also bei Verkleinerung- des Einfalls- 

 winkels, zunähme, woraus folgen würde, dass der Brechungs- 

 exponent der spiegelnden Lamellen der grössere ist, doch ist der 

 von mir zur Analysirung der Interferenzfarben benutzte Apparat 

 (ein Spalt von 0-5 Mm. bis 1 Mm. über dem Ocular und ein 

 Crownglasprisma von 45° brechendem Winkel) zu unvoll- 

 kommen , um hierüber zu entscheiden. Wenn der Brechungs- 

 exponent der Grundmasse der grössere ist , so muss der Ver- 

 grösserung des Einfallswinkels (dem Steigen der Farbe) eine 

 Zunahme des weissen Lichtes entsprechen , es kann totale 

 Reflexion an der oberen Fläche der Lamellen eintreten, und ein 

 Beobachter , dem halbkugelig geschliffene Opale zu Gebote 

 stehen, muss einzelne Lamellen finden können, die bei grossem 

 Einfallswinkel (70°) mit farblosem Glänze leuchten. 



Die spiegelnden Lamellen sind wahrscheinlich an Ort und 

 Stelle gebildet, nicht fertig der weichen Opalmasse beigemengt, 

 sie müssten sonst, wie die Glasflitter in dem Dextringemisch, in 

 allen möglichen Ebenen liegen, was nicht der Fall ist. Sie sind 

 ursprünglich wohl alle in horizontaler Lage entstanden, durch 

 Eintrocknen rissig geworden, wie eine dünne Schicht von recht 

 flüssigem, besser noch von abgedampftem und mit vielem Terpen- 

 tinöl versetztem Canadabalsam, endlich durch das von den Rissen 

 ausgehende Erhärten der unter ihnen befindlichen Grundmasse 

 gekrümmt und aus ihrer Lage gebracht worden. Später, nachdem 

 sie ganz von der Grundmasse eingehüllt waren, erfolgten durch 

 die Contraction derselben noch beträchtliche Verschiebungen und 

 Einknickungen, vielleicht auch Zerbrechungen (4, 6) der dünnen 

 Blättchen. Dass eine nach verschiedenen Richtungen ungleich 

 starke Contraction das Erhärten des Edelopals, ebenso, wie das 

 des Hyalits begleitet haben muss, beweisen die vielen Sprünge, 

 welche zum Theil schon bei seiner Auffindung vorhanden, noch 

 zahlreicher werden, wenn er einige Tage der Luft ausgesetzt 

 gewesen ist, noch mehr aber seine starke Doppelbrechung. Alle 

 von mir untersuchten Edelopale waren doppelt brechend und 

 zwar in weit höherem Grade als die Hyalite , woraus folgen 

 dürfte, dass sie am schnellsten unter allen Opalen erhärtet sind. 

 Schliffe von 0-3 Mm. (7) und selbst von 0-1 Mm. (4) Dicke zeigen 

 zwischen gekreuzten Nicols die Farben zweiter Ordnung bis zum 



